## STUDI EKSPERIMENTAL KUAT TEKAN DAN SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN TANAH PUTIH SEBAGAI AGREGAT
Elia Hunggurami ( eliahunggurami@yahoo.com ) Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana Wilhelmus Bunganaen (wilembunganaen@yahoo.co.id)
Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana
Richardo Yeskial Muskanan (richardomuskanan@ymail.com) Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  substitusi  tanah  putih  terhadap  pasir pada  nilai  kuat  tekan  dan  serapan  air  bata  ringan  cellular  lightweight  concrete  (CLC). Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan  membuat  bata  ringan  CLC dengan substitusi tanah putih sebesar 0%, 50%, dan 100% dari berat pasir. Bata ringan yang telah di curing selama 7, 14 dan 28 hari kemudian diuji untuk mendapatkan nilai kuat tekan dan  serapan  air  dari  dari  bata  ringan.  Hasil  penelitian  menunjukan  nilai  kuat  tekan  bata ringan  CLC  normal  pada  umur  7  hari  adalah  sebesar  0,861  MPa.  Kuat  tekan  bata  ringan lebih besar 29,04% yaitu 1,111 MPa pada substitusi 50 % tanah putih,dan lebih besar 77,47 %  yaitu  1,528  MPa  pada  substitusi  100%  tanah  putih.  Pada  umur  14  hari,  nilai  kuat  tekan bata  ringan  normal  0,889  MPa.  Nilai  kuat  tekan  lebih  besar  49,94%  yaitu  1,333  MPa,  dan lebih besar 87,51% yaitu 1,667 MPa pada substitusi 50% dan 100% tanah  putih. Pada umur 28  hari  nilai  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  normal  sama  dengan  bata  ringan  CLC  dengan substitusi  100%  tanah  putih  yaitu  1,472  MPa.  Nilai  kuat  tekan  lebih  kecil  7,54%  menjadi 1,361  MPa  pada  substitusi  50%  tanah  putih.  Nilai  serapan  air  bata  ringan  CLC  berturut  – turut  sebesar  17,678%  untuk  bata  ringan  CLC  normal,  16,645%  untuk  bata  ringan  dengan substitusi 50% tanah putih, dan 20,267% pada substitusi 100% tanah putih. Nilai serapan air ini bata ringan CLC ini masih dibawah nilai serapan air bata beton pejal tipe 1 yaitu sebesar 25%.
Kata Kunci : Bata ringan cellular lightweight concrete (CLC), kuat tekan, serapan air, tanah putih

## ABSTRACT
The research is do to know the substitution influence of lime stone to the sand forward the compressive  strength  and  water  absorption  in  the  CLC  light  brick.  The  method  of  the research is by making light brick CLC with substitution lime stone as big as 0%, 50%, and 100%  of  the  weight  of  the  sand.  Lightweight  brick  that  has  been  curing  for  7,  14,  and  28 days later were tested to obtain the compressive strength and water absorption of the light brick.The result of research show that the compressive strength of  normal CLC light brick at  the  age  of  7  days  is  equal  to  0,861  MPa.  The  compressive  strength  of  light  brick increased  29,04%  become  1,111  MPa,  and  77,47%  become  1,528  MPa,  at  substitution  of 50% and 100% lime stone. At the age of 14 days, the compressive strength of normal light brick  is  0,889  MPa.  The  compressive  strength  increased  49,94%  become  1,333  MPa,  and 85,51%  become  1,667  MPa  at  substitution  50%,  and  100%  lime  stone.  At  the  age  of  28 days,  the  compressive  strength  of  normal  light  brick  same  with  CLC  light  brick  in substitution  100%  lime  stone  is  1,472  MPa.  The  compressive  strength  decreased  7,54% become  1,361  MPa  in  substitution  50%  lime  stone.  The  value  of  water  absorption  in  CLC light  brick  is  equal  to  17,678%  for  normal  CLC  light  brick,  16,645%  for  light  brick  with substitution  50%  lime  stone,  and  20,167%  at  100%  substitution    lime  stone.  The  value  of water absorption in CLC light brick still below the values of water absorption in solid brick concrete type 1 is 25%.
Keywords: Cellular lightweight concrete (CLC), compressive strength, water absorption, lime stone

## PENDAHULUAN
Dalam  konstruksi  bangunan,  dinding  merupakan  elemen  penting.  Dinding  merupakan pembentuk  utama  suatu  bangunan,  dan  berfungsi  sebagai  pemberi  penampilan  artistik  dari bangunan.  Dalam  perkembangannya,  dinding  yang  terbuat  dari  bata  merupakan  salah  satu dinding  yang  paling  disukai.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada  sebagian  besar  gedung  yang menggunakan  bata  sebagai  dinding.  Kebutuhan  akan  bata  ini  mendorong  munculnya  inovasi baru  dalam  pembuatan  bata,  salah  satunya  adalah  bata  ringan  (Goritman,  B  dan  Robby Irwangsa).
Salah  satu  jenis  bata  ringan  yang  beredar  di  pasaran  adalah  bata  ringan  Celullar  Lightweight Concrete (CLC). Bata ringan CLC adalah beton selular (berpori) yang mengalami proses curing secara  alamiah.  Komposisi  bata  ringan  CLC  antara  lain  :  pasir,  semen,  air,  dan  foaming  agent (penghasil busa). Dalam prosesnya bata ringan CLC menggunakan busa organik yang dihasilkan dari  bahan  tambahan  Foam  Agent.  Busa  ini  berfungsi  sebagai  media  pembungkus  udara, sehingga  menghasilkan  pori  dan  membuat  bata  lebih  ringan.  Selain  lebih  ringan  kuat  tekan Celular Lightweight Concrete beragam, berkisar antara 1,5 sampai lebih dari 3,0 MPa tergantung densitasnya (http://bataringan.co.id).
Di  Nusa  Tenggara  Timur,  khususnya  di  Kota  Kupang,  tanah  putih  digunakan  sebagai  agregat pembuatan batako. Hal ini dikarenakan kondisi geologi NTT yang sebagian besar terbentuk dari batuan  kapur,  sehingga  berpotensi  sebagai  daerah  penghasil  tanah  putih.    Akan  tetapi  terdapat beberapa  kelemahan  pada  batako  ini  antara  lain  ;  memikili  berat  volume  yang  cukup  besar sehingga menambah beban struktur.

## MATERI

## Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC)
Menurut  Ngabdurrochman,  2009,  bata  ringan  adalah  bata  berpori  yang  memiliki  berat  jenis  ( density  )  lebih  ringan  dari  pada  bata  pada  umumnya.  Berat  jenisnya  antara  600  -  1600  kg/m 3 dengan kekuatannya tergantung pada komposisi campuran (mix design) (http://repository.usu.ac.id).
Bata  ringan  pertama  kali  dikembangkan  di  Swedia  pada  tahun  1923  sebagai  alternatif  material bangunan.  Pada  tahun  1943  bata  ringan  dikembangkan  lagi  oleh  Joseph  Hebel  di  Jerman.  Di Indonesia bata ringan dikenal pada tahun 1995 saat didirikan PT Hebel  Indonesia di Karawang Timur, Jawa Barat  (Wijayanti, W., 2012 : 55).
Bata ringan celullar lightweight concrete (CLC) adalah beton selular (berpori) yang mengalami proses  curing  secara  alamiah.  Dalam  prosesnya  menggunakan  busa  organik  yang  sangat  stabil, dan  tidak  ada  reaksi  kimia  ketika  proses  pencampuran  adonan.  Busa  organik  ini  berfungsi sebagai media untuk membungkus udara. Komposisi bata ringan CLC terdiri dari pasir, semen, air, dan busa yang dihasilkan dari campuran antara air dan foam agent dengan komposisi tertentu (http://bataringan.co.id).

## Persyaratan Fisik Bata Beton
Kelayakan bata beton sebagai pasangan dinding dapat dilihat dari terpenuhinya karakteristik kuat tekan  dan  nilai  serapan  air  bata  beton  sesuai  SNI  03  0349  1989  tentang  bata  beton  untuk pasangan dinding. Adapun syarat fisis yang harus dipenuhi dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Persyaratan Fisik Bata Beton Menurut SNI 03-0349-1989
Syarat Fisis Satuan   Tingkat mutu bata beton pejal I II III IV Kuat tekan bruto rata – rata minimum  Kg/cm 2 100 70 40 25 Kuat tekan bruto masing – masing benda uji Kg/cm 2 90 65 35 21 Penyerapan air rata rata maksimum % 25 35 - -
Sumber : SNI 03-0349-1998

## Tanah Putih (Batu Kapur)
Batu kapur (Gamping) dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, secara mekanik, atau secara kimia. Sebagian besar batu kapur yang terdapat di alam terjadi secara organik. Jenis ini berasal dari pengendapan cangkang/rumah kerang dan siput, foraminifera atau ganggang, atau berasal  dari  kerangka  binatang  koral/kerang.  Batu  kapur  dapat  berwarna  putih  susu,  abu  muda, abu  tua,  coklat  bahkan  hitam,  tergantung  keberadaan  mineral  pengotornya.  Mineral  karbonat yang umum ditemukan berasosiasi dengan batu kapur adalah aragonit, yang merupakan mineral metastable karena pada kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi kalsit. Mineral lainnya yang umum  ditemukan  berasosiasi  dengan  batu  kapur  atau  dolomit  tetapi  dalam  jumlah  kecil  adalah Siderit (FeCO3), ankarerit (Ca2MgFe(CO3)4), dan
magnesit (MgCO3)
(http://www.tekmira.esdm.go.id )

## Karakteristik Bata Ringan

## Berat Volume
Berat volume adalah pengukuran berat setiap satuan volume benda. Semakin tinggi berat volume suatu benda maka semakin berat pula berat setiap volumenya. Semakin besar berat volume suatu benda,  maka  semakin  rendah  porositasnya  (Maria,  2009  dalam  Menezes  A.,  2011).Untuk menghitung besarnya berat volume dipergunakan persamaan matematis berikut :
Berat Volume (Bv) = (1) Di mana : Bv = berat volume benda uji ( Gram /cm 3 )
w   = Berat benda uji ( gram )
V   = Volume benda uji (cm 3 )

## Kuat Tekan (Compressive Strength)
Untuk mengetahui kekuatan tekan bata ringan dilakukan pemeriksaan kuat tekan. Pada mesin uji tekan  benda  yang  akan  diuji  diletakkan  dan  diberikan  beban  sampai  benda  runtuh,  yaitu  pada saat  beban  maksimum  bekerja.  Untuk  menghitung  besarnya  kuat  tekan  digunakan  persamaan matematis berikut :
= (2)
Di mana :   = Kuat tekan (N/mm 2 )
P = Gaya tekan maksimum (N)
A = Luas penampang benda uji (mm 2 )
Serapan Air (Absorpsi)
Penyerapan air adalah perbandingan berat air yang dapat diserap pori terhadap berat kering bata, dan dinyatakan dalam persen. Presentase penyerapan air dirumuskan sebagai berikut :
Serapan air =
x 100%
(3)
Di mana : W = berat kering sampel setelah dioven 24 jam (gram)
W = berat sampel setelah direndam 24 jam (gram)

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : pasir dari quarry Takari, tanah putih  dari  Desa  Tilong,  air  dari  Laboratorium  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Sains  dan  Teknik Universitas  Nusa  Cendana  Kupang,  semen  PCC  merk  Tiga  Roda  dan  foaming  agent  merk  U  – FOAM.

## Jumlah Benda UJi
Jumlah benda uji pada penelitian ini sebanyak 36 benda uji dengan uraian seperti pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Jumlah Benda Uji Karakteristik uji Kuat tekan Penyerapan Air Persentase 0 tanah putih (%) 50 100 0 50 100 7 hari 3 3 3 - - - 14 hari 3 3 3 - - - 28 hari 3 3 3 3 3 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Berat Volume Bata Ringan CLC
Hasil perhitungan berat volume bata ringan CLC normal, dan bata ringan CLC dengan substitusi tanah putih menggunakan Persamaan 1. seperti ditampilkan dalam Tabel 3 sampai Tabel  5 dan Gambar 1 sampai Gambar `3 berikut.
Tabel 3. Hasil Pengujian Berat Volume Bata Ringan CLC Umur 7 Hari
p t h (hari) (mm) (mm) (mm) 7 600 100 200
7 600 100 200 7 600 100 200 7 600 100 200
7 600 100 200 7 600 100 200 7 600 100 200
7 600 100 200
7 600 100 200 1.368 12000 16403 1.367 12000 15624 1.302 2 50% 12000 13828 1.152 3 100% 12000 17209 1.434 1.225 12000 15950 1.329 12000 14316 1.193 (gram/cm ³) Dimensi 1 0%
12000 13915 1.160 1.205 12000 14453 1.204 12000 15015 1.251 No Konsentrasi Berat Berat dalam campuran (cm³) (gram) (gram/cm ³ ) Umur Berat Volume Tanah Putih Volume  benda uji Volume Rata - Rata

## Gambar 1.  Grafik Hubungan Antara Berat Volume Terhadap Konsentrasi Substitusi Tanah
Putih Dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 7 Hari.
Berdasarkan hasil pengujian seperti yang ditampilkan dalam Tabel 3 dan Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa berat volume rata – rata bata ringan CLC normal pada umur 7 hari adalah sebesar 1,205 gram/cm 3 . Dengan adanya penambahan tanah putih ke dalam campuran bata ringan CLC, berat volume bata ringan lebih besar 1,66 % yaitu 1,225 gram/cm 3 pada konsentrasi tanah putih sebesar  50%  dari  volume  pasir.  Pada  substitusi  tanah  putih  dengan  konsentrasi  sebesar  100% dari berat pasir berat volume lebih besar 13,53%  yaitu 1,368 gram/cm 3 .
Tabel 4 Hasil Pengujian Berat Volume Bata Ringan CLC Umur 14 Hari
p t h (hari) (mm) (mm) (mm) 14 600 100 200
14 600 100 200 14 600 100 200 14 600 100 200
14 600 100 200
14 600 100 200
14 600 100 200
14 600 100 200 14 600 100 200 Berat Volume Tanah Putih Volume  benda uji Volume Rata - Rata Berat Berat dalam campuran (cm³) (gram) (gram/cm ³ ) Umur
(gram/cm ³)
Dimensi
1 0%
12000 13065 1.089 1.134 12000 13930 1.161 12000 13820 1.152
No Konsentrasi 2 50% 12000 16178 1.348 1.219 12000 12668 1.056 12000 15055 1.255 3 100% 12000 17005 1.417 1.327 12000 15775 1.315 12000 14995 1.250
1.205 1.225 1.368 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 0 50 100 B e ra t v o lu m e ( g ra m /c m ³)
Konsentrasi tanah putih (%)

## Gambar 2.  Grafik Hubungan Antara Berat Volume Terhadap Konsentrasi Substitusi Tanah
Putih Dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 14 Hari.
Berdasarkan hasil pengujian seperti yang ditampilkan dalam Tabel 4 dan Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa berat volume rata – rata bata ringan CLC normal pada umur 14 hari, sebesar 1,134 gram/cm 3 .  Sehubungan  dengan  substitusi  tanah  putih  pada  bata  ringan  CLC,  berat  volume berturut  –  turut  lebih  besar  7,50%  yaitu  1,219  gram/cm 3 dan  lebih  besar  17,02%  yaitu  1,327 gram/cm 3 pada bata ringan dengan substitusi 50% dan 100% tanah putih.
Tabel 5 Hasil Pengujian Berat Volume Bata Ringan CLC Umur 28 Hari
p t h (hari) (mm) (mm) (mm) 28 600 100 200
28 600 100 200 28 600 100 200
28 600 100 200
28 600 100 200 28 600 100 200
28 600 100 200
28 600 100 200 28 600 100 200 (gram/cm ³)
Dimensi No Konsentrasi Berat Berat dalam campuran (cm³) (gram) (gram/cm ³ ) Umur Berat Volume Tanah Putih Volume  benda uji Volume Rata - Rata 1 0% 12000 17948 1.496 1.384 12000 15819 1.318 12000 16069 1.339 2 50% 12000 15336 1.278 1.243 12000 13605 1.134 12000 15823 1.319 3 100% 12000 17466 1.456 1.311 12000 15065 1.255 12000 14682 1.224
1.134 1.219 1.327 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 0 50 100 B e ra t v o lu m e ( g ra m /c m ³)
Konsentrasi tanah putih (%)

## Gambar 3  Grafik Hubungan Antara Berat Volume Terhadap Konsentrasi Substitusi Tanah Putih Dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 28 Hari
Berdasarkan hasil pengujian seperti ditampilkan pada Tabel 5 dan Gambar 3 di atas, pada umur 28 hari, berat volume bata ringan normal sebesar 1,384 gram/cm 3 . Berat volume berturut - turut lebih  kecil  10,19%  yaitu  1,243  gram/cm 3 dan  lebih  kecil  5,28%  menjadi  1,311  gram/cm 3 pada bata ringan dengan substitusi 50% dan 100% tanah putih.
Secara  umum,  substitusi  tanah  putih  sebagai  pengganti  pasir  pada  bata  ringan  CLC mengakibatkan peningkatan berat volume. Berdasarkan nilai berat volume di atas, bata ringan ini masih dapat dikategorikan sebagai bata ringan, karena nilai berat volumenya berada pada range berat volume bata ringan yaitu antara 0,600 – 1,600 gram /cm 3 .

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan CLC
Pengujian untuk mengetahui kuat tekan bata ringan CLC masing – masing dilakukan pada umur benda uji 7, 14 dan 28 hari. Hasil pengujian kuat tekan bata ringan pada umur 7, 14 dan 28 hari dengan menggunakan Persamaan 2 seperti ditampilkan pada Tabel 6 sampai Tabel 8 dan Gambar 4 sampai Gambar 6 berikut.
Tabel 6 Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan CLC pada Umur 7 Hari
Gaya Kuat p t h
luas tekan tekan (hari) (mm) (mm) (mm) (mm ² ) (N) (MPa) 0.9 7 600 100 200 60000 45000 0.750 0.9 7 600 100 200 60000 50000 0.833 0.9 7 600 100 200 60000 60000 1.000 0.9 7 600 100 200 60000 50000 0.833 0.9 7 600 100 200 60000 85000 1.417 0.9 7 600 100 200 60000 65000 1.083 0.9 7 600 100 200 60000 110000 1.833 0.9 7 600 100 200 60000 85000 1.417 0.9 7 600 100 200 60000 80000 1.333
Dimensi
No Konsentrasi FAS Umur tanah putih dalam campuran 1 0% 2 50%
1.528
3 100% Kuat tekan Rata - rata (MPa) 0.861 1.111
1.384 1.243 1.311 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 0 50 100 B e ra t v o lu m e ( g ra m /c m ³)
Konsentrasi tanah putih (%)

## Gambar 4  Grafik Hubungan Antara Kuat Tekan Bata Ringan CLC Terhadap Konsentrasi Substitusi Tanah Putih Dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 7 Hari.
Berdasarkan hasil pengujian seperti yang ditampilkan dalam Tabel 6 dan Gambar  4 di atas dapat dilihat  bahwa  kuat  tekan  rata  –  rata  bata  ringan  CLC  normal  pada  umur  7  hari  adalah  sebesar 0,861  MPa.  Berhubungan  dengan  substitusi  tanah  putih  pada  campuran  bata  ringan  CLC,  kuat tekan bata ringan lebih besar 29,04% yaitu 1,111 MPa pada konsentrasi tanah putih sebesar 50% dari volume pasir. Kuat tekan bata ringan terus meningkat pada konsentrsai tanah putih sebesar 100% yaitu sebesar 77,47 % menjadi 1,528 MPa.
Tabel 7 Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan CLC pada Umur 14  Hari.
Gaya Kuat p t h
luas tekan tekan (hari) (mm) (mm) (mm) (mm ² ) (N) (MPa) 0.9 14 600 100 200 60000 50000 0.833 0.9 14 600 100 200 60000 50000 0.833 0.9 14 600 100 200 60000 60000 1.000 0.9 14 600 100 200 60000 90000 1.500 0.9 14 600 100 200 60000 60000 1.000 0.9 14 600 100 200 60000 90000 1.500 0.9 14 600 100 200 60000 110000 1.833 0.9 14 600 100 200 60000 100000 1.667 0.9 14 600 100 200 60000 90000 1.500
0.889 1.333
1.667 Kuat tekan Rata - rata (MPa) Dimensi 3 100% 1 0% 2 50% No Konsentrasi FAS Umur tanah putih
dalam campuran
0.861 1.111 1.528 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 0 50 100 K u a t te k a n ( M P a )
Konsentrasi tanah putih (%)

## Gambar 5 Grafik Hubungan Antara Kuat Tekan Bata Ringan CLC Terhadap Konsentrasi Substitusi Tanah Putih Dalam Campuran Bata Ringan CLC
pada Umur 14 Hari.
Berdasarkan hasil pengujian seperti ditampilkan pada Tabel 7 dan Gambar 5 di atas, pada umur 14  hari,  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  normal  sebesar  0,889  MPa.  Pada  bata  ringan  dengan substitusi tanah putih, kuat tekan bata ringan berturut – turut meningkat sebesar 49.94% menjadi 1,333  MPa  pada  komposisi  tanah  putih  50%,  dan  sebesar  87,51  %  menjadi  1,667  MPa  pada komposisi tanah putih 100% dari berat pasir.
Tabel 8 Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan CLC pada Umur 28  Hari.
Gaya Kuat p t h
luas tekan tekan (hari) (mm) (mm) (mm) (mm ² ) (N) (MPa) 0.9 14 600 100 200 60000 95000 1.583 0.9 14 600 100 200 60000 85000 1.417 0.9 14 600 100 200 60000 85000 1.417 0.9 14 600 100 200 60000 85000 1.417 0.9 14 600 100 200 60000 65000 1.083 0.9 14 600 100 200 60000 95000 1.583 0.9 14 600 100 200 60000 80000 1.333 0.9 14 600 100 200 60000 95000 1.583 0.9 14 600 100 200 60000 90000 1.500
Dimensi
No Konsentrasi FAS Umur tanah putih dalam campuran 1.472
1.361 1.472 3 100% 1 0% 2 50%
Kuat tekan Rata - rata (MPa) 0.889 1.333 1.667 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 0 50 100 K u a t te k a n ( M P a )
Konsentrasi tanah putih (%)

## Gambar 6 Grafik Hubungan Antara Kuat Tekan Bata Ringan CLC Terhadap Konsentrasi Substitusi Tanah Putih Dalam Campuran Bata Ringan CLC
pada Umur 28 Hari.
Berdasarkan hasil pengujian seperti ditampilkan pada Tabel 8 dan Gambar 6 di atas, pada umur 28 hari, kuat tekan bata  ringan CLC normal sebesar 1,472 MPa. Pada bata ringan CLC dengan substitusi  50%  tanah  putih  kuat  tekan  menurun  sebesar  7,54%  menjadi  1,361  MPa.  Pada  bata ringan dengan substitusi 100% tanah putih, kuat tekan bata ringan sama dengan kuat tekan bata ringan  normal  yaitu  sebesar  1,472  MPa.  Namun  ditinjau  dari  segi  berat  volume,  bata  ringan dengan substitusi 100%  tanah putih lebih unggul. Di mana bata ringan dengan substitusi 100% tanah  putih  memiliki  berat  volume  lebih  kecil  dari  bata  ringan  CLC  normal  namun  nilai  kuat tekannya  sama.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  substitusi  tanah  putih  sebagai  agregat  pada  bata ringan  CLC  berpengaruh  positif  terhadap  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  yaitu  meningkatkan  kuat tekan bata ringan CLC.

## Hasil Pengujian Penyerapan Air Bata Ringan CLC pada Umur 28 Hari
Pengujian  untuk  mengetahui  serapan  air  bata  ringan  CLC  dilakukan  pada  umur  28  hari.  Hasil pengujian  serapan  air  bata  ringan  dengan  menggunakan  persamaan  3  seperti  ditampilkan  pada Tabel 9 dan Gambar 7 berikut.
1.472 1.361 1.472 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 0 50 100 B e ra t v o lu m e ( g ra m /c m ³)
Konsentrasi tanah putih (%)
Tabel 9 Hasil Perhitungan Serapan Air Bata Ringan CLC Pada Umur 28 Hari No.  Konsentrasi Berat setelah Berat setelah  Penyerapan   Penyerapan Tanah putih  Umur direndam dioven ±24 air air dalam ±24 jam(W 2 ) Jam (W 1 ) rata - rata campuran hari Gram gram % % 1 28 15833 13127 20,641 2 0% 28 17270 15048 14,766 17,678 3 28 15854 13475 17,655 4 28 15184 13027 16,558 5 50% 28 14950 12988 15,106 16,645 6 28 12895 10903 18.270 7 28 16050 13477 19,092 8 100% 28 13152 10866 21,083 20,267 9 28 16701 13840 20,672

## Gambar 7  Grafik Hubungan Antara Serapan Air Bata Ringan CLC Terhadap Konsentrasi Substitusi Tanah Putih Dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 28 Hari.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  seperti  dalam  Tabel  9  dan  Gambar  7  di  atas,  dilihat  bahwa  nilai serapan  air  rata  -  rata  bata  ringan  CLC  normal  pada  umur  28  hari  sebesar  17,678  %.  Dengan adanya  substitusi  tanah  putih,  nilai  serapan  air  menurun  sebesar  5,79%    pada  substitusi  50% tanah  putih  menjadi  16,645  %.  Hal  ini  disebabkan  karena  bata  ringan  dengan  substitusi  50% tanah  putih  terdiri  dari  material  pasir  dan  tanah  putih,  sehingga  dimungkinkan  kedua  agregat saling  mengisi  dan  menyebabkan  pori  yang  terbentuk  kecil.  Namun  pada  bata  ringan  dengan 100%  tanah  putih  serapan  air  meningkat  sebesar  14,65%  menjadi  20,267%  .  Peningkatan  ini terjadi karena ukuran agregat yang  homogen sehingga terbentuk pori dan sifat tanah putih yang cukup  besar  dalam  menyerap  air  .  Nilai  serapan  air  pada  bata  ringan  CLC  dengan  substitusi
17.678 16.645 20.267 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 0 50 100 P e n y e ra p a n A ir ( % )
Konsentrasi Tanah Putih (%)
tanah  putih  masih  diijinkan,  dan  berdasarkan  Tabel  2.1  nilai  serapan  air  ini  masih  dapat dikategorikan pada bata beton pejal type I, karena nilai serapan airnya di bawah 25%.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  pembahasan  pada  penelitian  ini,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan  tanah  putih  sebagai  pengganti  agregat  halus  (pasir)  dalam  campuran  bata ringan cellular lightweight concrete (CLC) mengakibatkan peningkatan kuat tekan yaitu :
a. Pada umur 7 hari, nilai kuat tekan bata ringan normal adalah 0,861 MPa. Kuat tekan bata  ringan  dengan  substitusi  50%  tanah  putih  lebih  besar  29,04%  yaitu  1,111MPa dan  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  dengan  substitusi  100%  tanah  putih  lebih  besar 77,47% yaitu 1,528 MPa.
b. Pada umur 14 hari, nilai kuat tekan bata ringan normal adalah 0,889 MPa. Kuat tekan bata  ringan  dengan  substitusi  50%  tanah  putih  lebih  besar  49,94%  yaitu  1,333MPa dan  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  dengan  substitusi  100%  tanah  putih  lebih  besar 87,51% yaitu 1,528 MPa.
c. Pada umur 28 hari kuat tekan bata ringan CLC normal sama dengan bata ringan CLC dengan  substitusi  100%  tanah  putih  yaitu  1,472  MPa.  Nilai  kuat  tekan  bata  ringan CLC dengan substitusi 50% tanah putih lebih kecil 7,54% yaitu 1,361 MPa.
2. Penggunaan  tanah  putih  sebagai  pengganti  agregat  halus  (pasir)  dalam  campuran  bata ringan  cellular  lightweight  concrete  (CLC)  mengakibatkan  penurunan  nilai  serapan  air sebesar  5,79%  menjadi  16,645%  pada  substitusi  50%  tanah  putih.  Peningkatan  nilai serapan  air  sebesar  14,65%  menjadi  20,267%  terjadi  pada  bata  ringan  dengan  substitusi 100%  tanah  putih  dari  nilai  serapan  air  bata  ringan  CLC  normal  sebesar  17,678%.  Nilai serapan air ini masih dibawah nilai serapan air bata beton pejal tipe 1 yaitu sebesar 25%.

## Saran
Terkait  dengan  penelitian  ini,  disarankan  perlunya  dilakukan  penelitian  lanjutan  dengan melakukan  trial  error  terhadap  komposisi  bahan  penyusun  bata  ringan  cellular  lightweight concrete (CLC) untuk mengetahui komposisi  yang tepat dengan nilai kuat tekan optimum pada bata ringan cellular lightweight concrete (CLC) dengan tanah putih sebagai agregat.

## Daftar Pustaka
Anonim,  Perbedaan    bata  ringan  ACC  dan  CLC,  http://bataringan.co.id/  ,  Diakses  tanggal  25 Oktober 2013.
Anonim,  Bata Ringan, http://repository.usu.ac.id/, Diakses tanggal 25 Oktober 2013
Anonim, Batu Kapur, http://www.tekmira.esdm.go.id/ , diakses tanggal 10 November 2013
Goritman,  B  dan  Robby  Irwangsa.  Studi  Kasus  Perbandingan  Berbagai  Bata  Ringan  dari  Segi Material,  Biaya,  dan  Produktivitas.  Jurnal  Skripsi,  Fakultas  Teknik  Sipil  Universitas Kristen Petra Surabaya : Surabaya
Menezes,  Amorin  S.  2011.  Pengaruh  Penggantian  Sebagian  Agregat  Halus  Dengan  Kertas Koran Bekas Pada Campuran Batako Semen Portland Terhadap Kuat Tekan dan Serapan air . Skripsi, Program Studi Teknik Sipil Universitas Nusa Cendana Kupang : Kupang
SNI 03 0349 1989 tentang Bata Beton Untuk Pasangan Dinding.
Wijayanti, W. 2012. Membuat Genteng dengan Batu Bata. Tanggerang : Tirtamedia.